TCVN3121-12:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-12:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 12: xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-12:2003 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 12: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH CỦA VỮA ĐÃ ĐÓNG RẮN TRÊN NỀN Mortar for masonry - Test methods Part 11: Determination of adhesive streghth of hardened mortars on substrates 1. Phạm v i á p d ụng T i ê u c huẩn này quy đị n h ph ư ơ ng pháp xác đị n h c ư ờ ng đ ộ bám d í nh c ủ a v ữ a trê n n ề n. 2 Tiêu ch u ẩn vi ệ n dẫ n TCVN 31 21 -2 : 2003 V ữ a x â y d ựng - Phươ n g p h á p t hử - P h ầ n 2: L ấy m ẫu v à c h uẩ n b ị m ẫ u t hử. TCVN 31 21 -3 : 2003 V ữ a x â y d ựng - Phươ n g p h á p t hử - P h ầ n 3: Xác đ ịnh đ ộ lưu đ ộng 3 Nguy ê n t ắ c Xác đị n h lự c k é o đ ứ t l ớ n nhất vu ô n g g ó v ớ i bề m ặ t bám dính c ủa m ẫ u v ữ a t rên n ề n t hử. C ư ờng độ bám d í nh đ ược tính b ằ n g t ỷ số g i ữa l ự c k é o đ ứ t v à d i ệ n tích bám d í nh c ủ a mẫu thử. 4 Th iế t bị v à d ụ ng c ụ t hử 4.1 Vòng h ình tròn c ụt bằng đ ồ n g h o ặ c t h é p k h ôn g g ỉ , có hì n h dáng v à kích t hước như t ro n g hình 1. 4.2 T ấ m đ ầ u kéo b á m dí n h hì n h tròn bằng th é p k h ông g ỉ , có đ ường kính 50 mm + 0, 1m m, c hiề u dày không n h ỏ h ơn 1 0 mm. Tâm c ủa đầu kéo có móc đ ể m ó c tr ự c ti ế p vào b ộ phận kéo của máy t h ử c ư ờ n độ bám d ín h . 4.3 K e o gắ n, tr ê n c ơ sở nh ự a thô n g, nh ự a e po xy h o ặ c n hựa m e t h y l m eth ac r y l . 4.4 M áy t h ử c ư ờ ng độ b ám d í n h c ó k h ả n ăng t ạo l ự c kéo t rực ti ế p t ới 5 KN, s a i s ố không l ớn h ơ n 2%, tố c độ tăng l ự c kéo t ừ 5 N /s-10 N / s . Máy có b ộ p h ậ n g i ữ a t ấ m n ề n l i ên kế t tr ư ớc k h i thử b á m d í n h. 4.5 P h òng/ t hùng d ư ỡng h ộ mẫu, có k h ả n ăng ổ n đ ị n h n h i ệ t đ ộ ở 27 0 C + 2 0 C và đ ộ ẩ m 70% + 1 0 %. Kích t h ư ớ c t ính b ằ ng milimét H ì nh 1 – V òng t r òn n ón c ụ t 5 Chuẩn bị t hử 5.1 C h u ẩn b ị t ấ m n ề n li ê n k ế t N ế u không có q u y đ ị n h n à o đặc biệ t thì tấm n ề n l iên k ế t đ ư ợc l à m từ bê t ô ng h ì nh chữ nh ậ t, kích th ư ớc k h ông n h ỏ hơn: 55 0mm x 1 5 0mm x 5 0 mm. Bê tông làm t ấm n ề n có tỷ l ệ n ư ớc/xi m ă n g 0,55 có sử d ụ ng c ốt li ệ u th ô ng th ư ờng v ớ i đư ờ ng k í nh h ạt c ốt l i ệ u l ớn nh ấ t k h ô n g lớn h ơ n 1/3 c h i ề u cao tấ m n ề n. B ề m ặ t t ấ m n ề n đư ợ c l à m p hẳng bằng bay g ỗ v à c ọ c hả i th ư ờng xuyê n . T ấ m n ề n đ ược bảo d ư ỡ ng tr o ng đ i ề u k i ệ n t iêu chu ẩ n ( T CVN 312 1 - 1 1 : 2003) k h ông í t h ơn 2 8 ng à y t u ổ i. 5.2 C h u ẩn b ị m ẫ u thử Lấy kh o ả n g 12 lít m ẫu đ ã đ ư ợc c h u ẩ n b ị theo TCVN 312 1 -2 : 2003 và t r ộn đ ề u l ại m ẫ u t ừ 10 giây - 2 0 giây, l á n g một lớp v ữ a dày 10mm + 1mm lên t rên t ấm n ề n liên k ế t. T r ư ớc k h i láng v ữ a, t ấ m n ề n đư ợ c để khô t ự n h i ê n. S a u khi m ẫu bắt đ ầ u đông k ế t, v ừ a xoay nhẹ vừa ấ n vòng hình nón đã đư ợc lau l ớ p dầu m ỏ ng xuống l ớp v ữ a c h o t ớ i khi t i ế p xúc hoàn t o àn v ớ i n ề n l i ê n k ết . Xoa y n h ẹ v à nh ấ c từ từ v òn g hì n h n ó n l ê n k h ỏ i l ớp v ữ a. L úc n à y đ ã t ạo đư ợ c m ẫu nõn khoan h ì n h t r ụ để t hử l ự c bá m d í n h tro n g di ệ n tích c ủ a vòng h ình côn. K h o ả n g c ác h g i ữa cá c m ẫu thử trên t ấm n ề n và k h o ả ng c á ch t ừ m ẫu tới mép tấm n ề n không n hỏ hơn 5 0 mm. Các m ẫ u thử b ị b o n g h o ặc sứt tr o ng qúa trình chuẩn b ị m ẫ u sẽ b ị l oạ i b ỏ và l à m ti ế p c á c m ẫu t hử k h ác bên c ạ nh . Mẫu t hử đư ợc b ảo d ư ỡng 7 n gày trong túi nilon k í n và 21 ngày ở đ ộ ẩ m 70% + 10% v à n h i ệ t độ 27 0 C + 2 0 C. 5.3 C á ch t i ế n hành K h i m ẫu đã đ ế n t uổi t h ử , dù n g n h ựa ep o xy g ắn đầu kéo vào m ẫu t hử . Nh ự a p hả i đư ợ c p h ủ h ế t trên toàn d i ệ n tích m ẫu thử v à đ ầ u kéo. C h ú ý tránh khô n g để nh ự a d í nh ra n go à i d i ệ n t í ch c ầ n thử. S au k h i nhựa epoxy đóng rắ n , l ắ p t ấ m n ề n liên k ế t có m ẫ u thử đ ã đư ợc g ắ n đ ầ u k é o vào đúng v ị t rí c ủa m á y . Lắp t i ế p c á c m ó c trên đầu kéo vào máy t h ử. T á c d ụ ng một l ự c kéo th ẳ ng góc v ớ i m ẫ u thử v ớ i tố c độ tă ng tải 0, 05N/m m 2 .s - 0.1N / m m 2 .s n ế u c ư ờ n g độ bám d í n h dự k iế n lớ n hơn 1N /m m 2 , ho ặ c từ 0,01N /m m 2 .s - 0 , 0 5 N / m m 2 .s n ế u c ư ờng độ bám dính dự k i ế n n h ỏ hơn 1N / mm 2 , cho đ ế n k h i m ẫ u b ị kéo đứt. Ghi l ự c kéo đ ứ t l ớ n nhất. 6 Tính k ế t q uả Cư ờ ng đ ộ bám d í nh c ủa t ừ ng m ẫ u t hử (R b d ) , tí n h b ằ n g N/ m m 2 , c h í n h x ác đ ế n 0 ,0 5 N /m m 2 , th e o công th ứ c s au: tr o ng đó: P bđ là l ự c bám dính k h i kéo đứ t , tính b ằ ng N iutơ n; A là d i ệ n tích bám dính c h ịu kéo c ủa m ẫ u thử, tí n h b ằ ng milim é t vuô n g, A = 1 9 5 0 m m 2 . K ế t quả thử l à g iá t r ị t r ung b ì nh c ộ n g k ế t quả củ a 5 m ẫu th ử , chính x á c đ ế n 0 , 1N /m m 2 . N ế u có k ế t quả nào sa i l ệc h quá 10% g i á t r ị t rung bì n h thì l o ạ i bỏ k ế t quả đ ó . K ế t q u ả c uố i cùng là g iá t r ị trung bình k ế t quả c ủ a các m ẫu còn l ạ i. 7 B á o c á o t hử n g h i ệm B á o cá o thử ng h i ệ m p h ả i bao g ồ m cá c t h ô n g t i n sau: - đ ị a đ i ể m, t h ời g ia n , n g ư ời l ấ y v à c huẩn bị m ẫ u; - loại vữa; - phương pháp lấy và chuẩn bị mẫu vữa; - kết quả thử (lực kéo đứt, diện tích bám dính và kết quả cuối cùng); - ngày và người thử mẫu; - số hiệu của tiêu chuẩn này; - các chú ý khác trong quá trình thử.